304 
F. Rinne, Ueber das Verschwinden etc. 
Wichtig für die Beurtheilung des vorliegenden Verhältnisses ist die 
oben zahlengemäss nachgewiesene Thatsache, dass der Umschlag 
nicht mit allmählichem Uebergang sondern schnell erfolgt. 
Nimmt man somit einen Disomatismus von Fea O 4 an, so ist 
bernerkenswerth, dass die zwei physikalisch isomeren Körper, also 
der bei gewöhhlicher Temperatur bestehende Magnetit und der bei 
Temperaturen über Rothgluth beständige ß-Magnetit, allem Anschein 
nach beide dem regulären System angehören. Der im Schmelzfluss 
bei hohen Hitzegraden auskrystallisirende unmagnetische ß-Magnetit 
zeigt reguläre Formen. Man muss ihn also wohl, will man nicht 
Pseudosymmetrie annehmen, dem regulären System zuweisen. 
Anderseits besitzen auch Magnetite, die wohl unterhalb Rothgluth- 
temperatur entstanden, so die schönen Oktaeder in Chlorit- und 
Talkschiefern, nach Quenstedt solche in Gyps von Valencia, regu- 
läres Aeussere. Weiterhin hat W. Bruhns Magnetitoktaeder bei 
Temperaturen unter Glühhitze, allerdings unter Anwendung starken 
Druckes, dargestellt. Die Aetzfiguren stehen am Magneteisen- 
erz mit der Annahme regulären Systems im Einklang, und in 
magnetischer und elektrischer Hinsicht erweist sich das Mineral 
isotrop. Somit liegt in der Substanz Fes O 4 wohl ein Beispiel von 
Disomatismus innerhalb desselben und zwar des regulären Systems vor. 
Sei es ferner gestattet, hier auf eine Verwandtschaft bezüg- 
lich des magnetischen Verhaltens von Magneteisenerz und von Eisen 
hinzuweisen. Auch das Eisen, das ja bei gewöhnlicher Temperatur 
sehr kräftig vom Magneten angezogen wird, verliert diese Fähigkeit 
in hoher Temperatur und zwar, falls nur sehr geringer G-gehalt in 
ihm vorhanden ist, bei etwa 745®. Die Magnetisirbarkeit tritt 
wieder auf, wenn Abkühlung um ein Geringes unter diesen Hitze- 
grad eingetreten ist. Die erwähnte magnetische Umschlagtemperatur 
wäre somit höher als die oben beim Magnetit angegebene. Dass 
dem in der That so ist, erkennt man an der Verschiedenheit der 
Rothgluthfarben der beiden Materialien in der Zeit ihrer magnetischen 
Wandlung. Während beim Magneteisenerz die Glühfarbe dann im 
Dunklen eben noch zu erkennen ist, haftet ein in der Abkühlung 
befindliches, noch kirschroth glühendes Stückchen welches Eisen 
(Drahtnagel) bereits am Magneten. 
Eine weitere Analogie im magnetischen Verhalten des Magnetits 
zu dem des Eisens besteht darin, dass die Umschlagstemperatur 
sich beim Erhitzen und Erkalten des Materials nicht gleich stellt. 
Bezüglich des Magnetits tritt dies deutlich aus den Kurven 1 und 2 
Fig. 3, heraus. Der Uebergang des steil aufsteigenden Kurven- 
theils in den links gelegenen, schwach geschwungenen Theil liegt 
in Kurve 1 und 2 nicht gleich weit von der Ordinatenaxe entfernt, 
und zwar tritt der rückläufige Umschlag (vom unmagnetischen zum 
magnetischen Magnetit) bei der niedrigeren der beiden Temperaturen 
auf. Ebenso ist es beim Eisen. Der Unterschied der beiden Um- 
schlagstemperaturen ist bei C-armen Eisensorten nur gering (einige 
